\6o OBSERFATIONS SUR LA PHYSIQUE, 



J) contienc du cuivre , & ce cuivre prive des parties arfenicales , reparole 

 » fous fa forme naturelle ". 



II y a deja quelque tenis qu'un celcbre Chymifte avoir prefume la pre- 

 fence de I'arfenic dans Tctain \ il piiblia fes foup^ons & les experiences 

 quiyavoient donne lieu, & bient6t,entraine fans douce par raiitorice, on 

 dcdiiit de ces experiences les memes confequences que lui, & I'alTercion 

 de la prcfence de I'arfenic dans I'ecain devint generale. J'obfervois ce 

 metal depuis plus de douze ans , non pas a la verite dans des vues audi 

 etendues & par Jes enperiences audi difpendieufes que M. le Comce de 

 Buffon. Les experiences que rapportece favanc Chymifte me frapperenr, 

 fans me defaire pour cela de la prefomption que j'avois en fiveur de 

 I'etain , & me firent redoubler d'etForcs pour y dccouvrir ce poifon dan- 

 gereux , de la prefence duquel je ne m'ctois pas mcme doute, J'employai 

 pour cela , fans fucces , tous les moyens connus en chymie , & pour der- 

 niere relTource , je crus devoir m'en alTurer par la comparaifon, Je fis 

 done I'experience fuivante : bien loin de juftilier I'airertion de la prefence 

 de I'arfenic dans I'ctain , elle demontre line inaffinite , une antipathie de- 

 cidee entre ces deux fubftances. 



Je pris de I'etain neuf des mines , & apres I'avoir , par des moyens 

 qu'il n'eft pas necedaire de rapporter ici , puriiie de fes parties furabon- 

 dantes de phlogiftique ou principe inflammable qu'il garde de fa reduc- 

 tion , j'en ai fair fondre dans des cuillers de fer, j'ai verfe I'etain fondu 

 dans une febille de bois , puis I'ai broyc avec un pilon aulfi de bois , pen- 

 dant que le metal refroidilToit. Par cecte operation, j'ai divife I'etain en 

 grenaille alfez fine pour palfer a ttaver un ramis de crin. Je pris 4s; gros 

 de cer etain granule & prefque reduit en poudre , & 6 gros d'arfenic" 

 cryftallin j j'arrangeai ces deux matieres parlits dansun creufet que j'ex- 

 pofai a un feu lent en commengant; j'augmentai le feu par degre jufqu'a 

 ce que la made rougic ; ayant agire a cec inftant le melange 

 avec une fpatule de fer, j'ai eu un culot qui pefoit \6 gros 44 

 grains; les fcories etoient granulees, j'ai jettc defuis un peu de fuif , 

 & ai augmente le feu , une partie de ces fcories s'eft reduite , & j'ai ob- 

 tenii de nouveau 10 groS 3 grains; enforte qu'il y a eu autour de 14 

 gros ou 3 onces de perte , c'eft-a-dire, la moitie. L'alhage en fufioii , 

 coule dans la pierre d'elTai des Potiers d'etain ( i ) , a donne un petit lingot 

 qui relfembloit a une marcaflite par le nombre de facettes que prcfen- 

 toit fa furface ; il etoit plus caOTant que le verre , & la cadiire examinee a 

 la loupe etoit compofee de grains ifoles & rayonnans , qui annoncoient 

 le peu de liaifon des parties. Mais cet alliage en fufion etoit ii epais , 



(i) Cette pierre H'effai qu'on appelk aufli quelquefois lingotiere eft de pierre He 

 tuffaut , ou de connerre. 



qu'il 



